TCVN7421-2:2004

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7421-2:2004 (ISO 14184-2 : 1998) về Vật liệu dệt - Xác định Formalđehyt- Phần 2: Formalđehyt giải phóng (phương pháp hấp thụ hơi nước) do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7421 - 2 : 2004 VẬT LIỆU DỆT – XÁC ĐỊNH FORMALĐEHYT - PHẦN 2 : FORMALĐEHYT GIẢI PHÓNG (PHƯƠNG PHÁP HẤP THỤ HƠI NƯỚC) Textiles - Determination of formaldehyde -Part 2: Released formaldehyde (vapour absorption method) CẢNH B Á O : Ti ê u chuẩn này có sử dụng các chất và/hoặc các qui trình có thể ảnh hưởng đến sức khỏe nếu như không đề phòng trước. Tiêu chu ẩ n này chỉ đề cập đến vấn đề về kỹ thuật chứ không giúp người sử dụng tránh khỏi trách nhiệm về pháp lý có liên quan đến sức khoẻ và an toàn trong bất kỳ trường hợp nào. Trong quá trình soạn thảo tiêu chuẩn này ngư ờ i ta coi như các qui trình tiến hành được giao cho những người có kinh nghi ệ m và đủ tư cách. 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này qui định phương pháp xác định hàm lượng formal đ ehyt được giải phóng khỏi vật liệu dệt trong điều kiện lưu kho bằng ph ươ ng pháp hấp thụ hơi nước. Qui trình này sử dụng để xác định hàm lượng formal đ ehyt giải phóng ra từ vải trong khoảng từ 20 mg/kg đến 3500 mg/kg. Giới hạn dưới là 20 mg/kg. Nếu dưới giới hạn này thì báo cáo là "không phát hiện". Phương pháp xác định formal đ ehyt tự do và f ormalđehyt được chiết bằng phương pháp thuỷ phân trong dung dịch nước được qui định trong TCVN 7421 - 1: 2004 (ISO 14184 - 1: 1998). 2. Tài liệu viện dẫn TCVN 1748 - 91 (ISO 139: 1973), Vật liệu dệt - Môi trường chuẩn để điều hoà và thử. TCVN 4851: 1989 (ISO 3696: 1987), Nước dùng để phân tích trong phòng thí nghi ệ m. Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử. 3. Nguyên tắc M ẫ u thử đã xác định khối lượng được đặt phía trên mặt nước trong một bình kín. Bình này được đặt vào bên trong tủ ấm ở nhiệt độ xác định trong một khoảng thời gian qui định. Xác định lượng f ormalđehyt hấp thụ vào nước bằng phương pháp so màu. 4. Thuốc thử Tất cả các thuốc thử phải là loại có cấp độ phân tích đã biết. 4.1. Nước cất hoặc nước loại 3 phù hợp với TCVN 4851: 1989 (ISO 3696: 1987). 4.2. Thuốc thử axetylaxeton. Hoà tan 150 g amon axetat trong 800 ml nước (4.1), bổ sung 3 ml axit axetic băng và 2 ml axetylaxeton, chuyển hỗn hợp vào bình định mức 1000 ml và cho nước (4.1) đ ầ y đ ế n vạch mức. Đ ể bình vào trong một chai màu nâu. CHÚ TH Í CH : Thuốc thử này hơi ngả màu tối sau 12 giờ đ ầ u bảo quản. Vì vậy thuốc thử này phải được gi ữ 12 gi ờ trước khi sử dụng. Mặc dù vậy, thuốc th ử này cũng có thể sử dụng đư ợ c sau một khoảng thời gian bả o qu ả n dài , ít nhất sáu tu ầ n. Tuy nhiên, vì độ nhạy của thuốc thử c ó thể thay đổi sau khoảng thời gian dài bảo quản trong trường hợp này phải tiến hành hiệu chuẩn hàng tuần để điều ch ỉ nh các thay đổi nhỏ trên đường cong chuẩ n. Có thể sử dụng phương pháp thay thế, dùng ax i t cromotropic n ê u trong phụ lục B. 4.3. Dung dịch formal đ ehyt, x ấ p xỉ 37 % (W/V hoặc W/W). 5. Thiết bị, dụng cụ 5.1. B ì nh thuỷ tinh có gioăng , dung tích từ 0,95 lít đến 1,0 lít có nút đậy kín khí (xem hình 1). 5.2. Giỏ nhỏ bằng lưới kim loại (hoặc dụng cụ khác thích hợp) để giữ mẫu phía trên mức nước tron g bình thuỷ tinh. Có thể thay thế gi ỏ bằng kim loại bằng cách dùng một sợi dây đôi kết lại, buộc vào gi ữa mẫu thử và treo trên mức nước trong bình. Hai đ ầu dây để trên miệng bình và được giữ chắc chắn bằn g nút bình. CHÚ THÍCH : Một cách đơn giản để cho mẫu vào bên trong bình thuỷ tinh có thể thực hiện như sau: Lấy m ột khung lưới nhôm có kích thước 15,2 cm x 14,0 cm quấn quanh chiều dài c ủ a một miếng gỗ vu ô ng có kích th ước 3,8 cm v à gắn chúng lại với nhau tạo thành một hình chữ nhật, mở cả hai đầu. Cắt hai cạnh của một m ặ t khoả ng một nửa từ tr ê n xuống, gập vào trong và dính ch ặ t. Miếng gập này làm thành đáy của g i ỏ kim loại và ba m ặ t còn lại của hình chữ nhật thành chân của giỏ. C ó thể gắn bằng cách xoắn các cạnh ngắn của giỏ quanh các ph ần thích hợp. 5.3. T ủ ấ m , có nhiệt độ ổn định ở (49 ±2) ° C . 5.4. B ì nh định mức có nút , dung tích 50 ml, 250 ml, 500 ml và 1000 ml. 5.5. Pipet bầu 1 ml, 5 ml, 10 ml, 15 ml, 20 ml, 25 ml, 30 ml và 50 ml và pipet chia độ 5 ml. CHÚ THÍCH 2 : C ó thể dùng một hệ thống pipet tự động c ó cùng độ ch í nh xác với các pipet thông thường. 5.6. Buret , 10 ml và 50 ml. 5.7. Máy so m àu quang điện hoặc máy quang ph ổ (đ o ở bước sóng 412 nm). 5.8. Bộ ống nghiệm , hoặc ống nghiệm của thiết bị so màu hoặc ống nghiệm của máy quang phổ. 5.9. Bếp cách thuỷ , làm việc ở nhiệt độ (40 ± 2) ° C . 5.10. Cân phân tích , có độ chính xác đến 0,2 mg. Kích thước tính bằng milimet 1. Màu vải 2. Giỏ kim loại 3. B ì nh thuỷ tinh 4. Nước Hình 1 - Giỏ kim loại bằng nhôm (h ì nh trái) được đặt c ù ng v ớ i một mẩu thử b ê n trong vào trong b ì nh kín (hình phải) 6. Chuẩn bị dung dịch chuẩn và dung dịch hiệu chuẩn 6.1. Chuẩn bị Chuẩn bị khoảng 1500 mg/l d ung dịch f ormalđehyt dự trữ bằng cách hoà tan 3,8 ml dung dịch f ormalđehyt (4.3) trong nước (4.1) thành 1 lít. Xác định nồng độ của f ormalđehyt trong dung dịch dự trữ bằng phương pháp chu ẩ n qui định trong phụ lục A. Ghi lại n ồ ng độ chính xác của dung dịch dự trữ đã được chuẩn hóa này. Dung dịch dự trữ này được sử d ụng trong bốn tu ầ n và dùng để chuẩn bị dung dịch chuẩn. 6.2. Pha loãng N ồ ng độ tương đương của f ormalđ e hyt trong mẫu thử, dựa tr ê n khối lượng của 1g mẫu thử xử lý tr ong 50 ml nước, sẽ là 50 lần so với nồng độ chính xác của dung dịch chu ẩ n. 6.2.1. Chuẩn bị dung dịch chuẩn (S2) Pha loãng 10 ml dung dịch formaldehyt đã chuẩn độ chuẩn bị theo 6.1 (chứa 1,5 mg/ml formal đ ehy t với nước (4.1) thành 200 ml trong một bình định mức. Dung dịch này chứa 75 mg/l formal đ ehyt. 6.2.2. Chuẩn bị các dung dịch hiệu chuẩn Chuẩn bị các dung dịch hiệu chuẩn từ dung dịch chuẩn (S2), bằng cách pha loãng với nước (4.1) và các b ì nh định mức 500 ml, sử dụng ít nhất 5 dung dịch sau: 1 ml dung dịch S2 thành 500 ml, chứa 0,15 µg CH 2 O /ml = 7,5 mg/kg CH 2 O trên mẫu thử 2 ml dung d ịch S2 thành 500 ml, chứa 0,30 µg CH 2 O /ml = 15 mg/kg CH 2 O trên mẫu thử 5 ml dung dịch S2 thành 500 ml, chứa 0,75 µg CH 2 O /ml = 37,5 mg/kg CH 2 O trên m ẫ u thử 10 ml dung d ịch S2 thành 500 ml, chứa 1,50 µg CH 2 O /ml = 75 mg/kg CH 2 O trên mẫu thử 15 ml dung dịch S2 thành 500 ml, chứa 2,25 µg CH 2 O /ml = 112,5 mg/kg CH 2 O tr ê n mẫu thử 20 ml dung dịch S2 th à nh 500 ml, chứa 3,00 µg CH 2 O /ml = 150 mg/kg CH 2 O trên mẫu thử 30 ml dung dịch S2 thành 500 ml, chứa 4,50 µg CH 2 O /ml = 225 mg/kg CH 2 O trên mẫu thử 40 ml dung dịch S2 thành 500 ml, chứa 6,00 µg CH 2 O /ml = 300 mg/kg CH 2 O trên mẫu thử Tính toán đườ ng cong hồi quy đầu tiên theo dạng y = a + bx. Đường cong này sẽ được sử dụng cho tất cả các phép đo. Nếu mẫu thử chứa lượng f ormalđehyt lớn hơn 500 mg/kg thì pha loãng dung dịch mẫu thử. CH Ú THÍCH : Việc pha loãng hai lần này là cần thiết để có cùng nồng đ ộ f ormalđehy t có trong dung dịch hiệu chuẩn cũng như trong dung dịch thử của vải. Nếu mẫu v ả i chứa 20 mg/kg formal đ eh yt thì chiết 1,00 g mẫu thử bằng 50 ml nước; dung dịch chứa 20 µg formal đ ehyt và từ đó suy ra trong 1 ml dung dịch thử chứa 0,4 f ormalđehyt. 7. Mẫu thử Không tiến hành đi ề u hoà mẫu thử vì quá trình làm khô và làm ư ớ t mẫu trong q úa trình điều hoà có làm thay đổi hàm lượng formal đ ehyt trong mẫu. Trước khi thử bảo quản mẫu trong hộp kín. Từ mẫu ban đẩu cắt ít nhất hai mẫu thử thành các m ẫ u vụn và cân khoảng 1 g các mẩu vụn này với độ chính xác đến 10 mg. CHÚ THÍCH : Có thể dùng t ú i polyetylen đựng mẫu và gói kín túi bằng giấy nh ô m mỏng. Lý do phải bảo quản cẩn thận vì formal đ ehyt có thể khuyếch tán qua các lỗ c ủ a túi. Hơn nữa, các chất xúc tác, ho ặ c các h oá chất khác đ ược sử dụng trong v ả i hoàn tất, vải không gi ặ t sau xử lý có thể phản ứng với lá nhôm n ếu gói trực tiếp bằng l á n hôm. 8. Cách tiến hành Cho 50 ml nước (4.1) vào mỗi bình thuỷ tinh. Trong mỗi bình treo một mẫu ở phía trê n mặt nước bằng cách sử dụng một gi ỏ kim loại hoặc dụng cụ khác. Đậy kín các bình và đặt vào trong tủ ấm (5.3) ở nhiệt độ (49 ± 2) ° C trong khoảng 20 h ± 15 phút. Bỏ bình ra và để nguội trong khoảng (30 ± 5) phút, lấy mẫu và giỏ hoặc dùng dụng cụ đỡ mẫu ra khỏi bình. Đóng nút bình lại và lắc bình để trộn đều các phần ngưng tụ trên thành b ì nh vào dung dịch. Dùng pipet 5 ml lấy thuốc thử axetylaxeton (4.2) cho vào các ống nghiệm (5.8), và dùng pipet 5 ml lấy thuốc thử axetylaxeton cho vào ít nhất một ống nghiệm để chuẩn bị mẫu trắng. Thêm 5 ml dung dịch từ mỗi bình thử vào các ống nghiệm và cho 5 m l nước (4.1) vào ống nghiệm dùng làm mẫu thử trắng. Lắc đều các ống nghiệm và đặt vào bếp cách thuỷ (5.9) ở nhiệt độ (40 ± 2) ° C trong khoảng (30 ± 5) phút. Để nguội và đọc độ hấp thụ trên thiết bị so màu hoặc máy quang phổ tương ứng với mẫu thử tr ắ ng, đo ở bước sóng 412 nm với cuvet dày 10 mm. Xác định hàm lượng formal đ ehyt tính theo µg /m l trong dung dịch mẫu thử, sử dụng đường cong hiệu chuẩn đã chuẩn bị. Nếu đoán trư ớ c được mẫu vải có mức f ormalđehyt giải phóng lớn hơn 500 mg/kg, hoặc mức tính toán được từ phép thử sử dụng tỉ lệ 5:5 lớn hơn 500 mg/kg thì pha loãng dịch chiết để thu được độ hấp thụ trong kho ả ng của đường cong hiệu ch u ẩn (phải sử dụng hệ số pha loãng khi tính toán kết quả). CHÚ Ý : Màu vàng đặc trưng của dung dịch xuất hiện trong ống nghiệm, nếu để trực tiếp dưới ánh mặt trời trong một thời gian dễ bị nhạt màu. Nếu phải trì hoãn đáng kể (ví dụ trong 1 h) việc đo kết quả từ ố ng nghiệm sau khi màu đã xuất hiện và nếu có nhiều ánh sáng mặt trời thì phải bảo vệ cẩn thận các ống nghiệm bằng cách bọc các ống nghiệm bằng tấm phủ không có formal đ ehyt. Ngoài ra, màu này sẽ ổ n định trong một thời gian dài (ít nhất là qua đêm) và việc đo kết quả có thể bị trì hoãn, nếu cần. 9. Tính toán và biểu thị kết quả Tính toán lượng formal đ ehyt chiết ra từ mỗi mẫu ( F ) theo mg/kg, sử dụng công thức sau: T rong đó: C là nồng độ cùa tormalđehyt trong dung dịch (tính theo mg/l), đọc từ đ ồ thị hiệu chuẩn; W = khối lượng của mẫu thử, tính bằng gam. Tính giá trị trung bình của hai giá trị đo. Nếu kết quả tính được nhỏ h ơ n 20 mg/kg thì báo cáo là "không phát hiện". 10. Báo cáo thử nghiệm Báo cáo thử nghiệm phải bao gồm các thông tin sau: a) v iện dẫn tiêu chuẩn này; b) n gày nhận mẫu bao gồm khoảng thời gian l ư u giữ mẫu trước khi thử và ngày thử; c) mô tả về mẫu thử và c á ch bao gói; d) khối l ư ợng của mẫu thử; e) khoảng giá trị của đ ồ thị hiệu chuẩn; f) l ượ ng f ormalđehyt giải phóng từ mẫu thử, x á c định theo đi ề u 9; g) bất kỳ khác biệt n à o so với cách tiến hành đã qui định, theo thoả thuận hoặc cách khác. Phụ lục A (qui định) Chuẩn hoá dung dịch formalđehyt dự trữ A.1 . Khái quát Dung dịch dự trữ có khoảng 1500 µg/ml formal đ ehyt phải được chuẩn hoá chính xác để thiết lập một đường cong hiệu chu ẩ n chính xác sử dụng trong phân tích so màu. A.2 Nguyên tắc Cho một phần dung dịch dự trữ tác dụng với natri sunfit dư rồi chuẩn độ với dung dịch axit, dùng chất ch ỉ thị thymolphtalein. A.3 . Thiết bị, dụng cụ A.3.1 . Pipet b ầ u , 10 ml. A.3.2 Pipet b ầ u , 50 ml. A.3.3 . Buret , 50 ml. A. 3.4 . Bình tam giác , 150 ml. A. 4 . Thuốc thử A.4.1 . Natri sunfit , c Na 2 S O 3 = 1 mol/l, pha bằng cách hoà tan 126 g Na 2 S O 3 khan trong 1 lít nước (4.1). A. 4.2 . Thymolphtalein , 10 g trong 1 lít etanol. A. 4.3 . Axit sunfuric , c H 2 S O 4 = 0,01 mol/l. CHÚ TH Í CH : Có thể mua thuốc thử này ở dạng đã chuẩn hóa ho ặ c tiến hành chuẩn hoá bằng dung dịch natri hyđroxyt chuẩn 5 . Cách tiến hành Dùng pipet 50 ml lấy dung dịch natri sunfit (A.4.1) cho vào bình tam giác (A.3.4). Cho thêm hai giọt chất chỉ thị thymolphtalein (A.4.2). Thêm vài giọt axit sunfuric (A.4.3), nếu cần thiết, cho đến khi màu xanh biến mất. Dùng pipet 10 ml lấy dung dịch formal đ ehyt dự trữ cho vào bình tam giác (dung dịch lại quay về mà u xanh). Tiến hành chuẩn với axit sunfuric (A.4.3) cho đến khi màu xanh biến mất. Ghi lại lượng a xit sunfuric đ ã dùng để chuẩn độ. CHÚ TH Í CH 1 : Lượng axit sunfuric đùng để chuẩn độ có thể xấp x ỉ 25 ml. CHÚ TH Í CH 2 : Có thể sử dụng một máy đo pH đã hiệu ch ỉ nh thay thế cho chất ch ỉ thị thymolphtalein, tro ng trư ờ ng hợp đó độ pH c ầ n đạt là 9,5. Tiến hành chuẩn độ hai lần. A. 6 . Tính toán 1 ml axit sunfuric 0,01 mol/l tương đương với 0,6 mg formal đ ehyt. Tính toán nồng độ f ormalđehyt trong dung dịch dự trữ (theo µg /m l) theo công thức sau: Thể tích axit sunfuric sử dụng (theo ml) x 0,6 x 1000 Thể tích dung dịch mẫu (ml) Tính giá trị trung bình của kết qu ả hai lần chuẩn độ và sử dụng nồng độ chính xác đã được xác định để thiết lập đường cong hiệu chuẩn cho phép phân tích so màu. Phụ lục B (tham khảo) Cách tiến hành thay thế, sử dụng axit cromotropic B. 1 . Thuốc thử B. 1.1 . Dung dịch axit cromotropic, nồng đ ộ 50 g/l mới được pha với nư ớ c (4.1) và được lọc trước khi sử dụng, nếu c ầ n thiết. CH Ú THÍCH : Thuốc thử này được cung c ấ p ở dạng muối natri, dùng để xác định formal đ ehyt. Do chất lượng không đ ồ ng đều, cần chuẩn bị một đường cong hiệu chuẩn mới cho mỗi lần mua mới. Những dung dịch đã được pha để l â u hơn 12h phải được loại b ỏ . B. 1.2 . Axit sunfuric đặc có chất lượng phân tích, (t ỷ trọng 1,84 g/l). B. 1.3 . Axit sunfuric, n ồ ng độ c H 2 SO 4 = 7,5 mol/l. Axit sunfuric đặc (B.1.2) (750 g, 405 ml) được bổ sung cẩn thận vào nước (4.1), hạ nhiệt và bổ sung tiếp thành 1 lít với nước (4.1) và để nguội trước khi sử dụng. B. 2 . Cách tiến hành Cho một ph ầ n gồm 1,0 ml dung d ịch mẫu thử (điều 8) vào một ống nghiệm đun sôi. Sau đó thêm lần lượt 4,0 ml dung dịch axit sunfuric nồng độ 7,5 mol/l (B.1.3), 1,0 ml dung dịch axit cromotropic nồng độ 50 g/l (B.1.1) và 5,0 ml axit sun f uric đặc (B.1.2). Trộn đều hỗn hợp trong ống nghiệm sau mỗi lần thêm một chất, và để ít nhất sau hai phút mới cho chất tiếp theo. Để ống nghiệm th ẳ ng đứng trong bếp cách thuỷ, với mực nước cao hơn mức dung dịch trong ống nghi ệ m, trong khoảng thời gian (30 ± 1) phút. Sau khi nguội, chuyển dung dịch này vào một bình định mức 50 ml và thêm nước (4.1) cho đầy đến vạch mức và lắc. Để bình và hỗn hợp nguội đến nhiệt độ phòng trong khoảng th ờ i gian í t nhất 1 h. Nếu c ầ n thiết, cho thêm nước (4.1) vào đ ầy đến vạch mức. Sử dụng máy đo quang phổ hoặc máy so màu để đo độ hấp thụ của dung dịch đã pha loãng, ở bước sóng 570 nm, trong cuvet dày 10 mm đối chiếu với mẫu trắng g ồ m 1,0 ml nước (4.1), 4,0 ml axit s un f uric nồng độ 7,5 mol/l, 1,0 ml axit cromotropic nồng độ 50 g/l (B.1.1) và 5,0 ml axit sunfuric đặc ( B.1.2). Nế u độ hấp thụ vượt quá 1,0 thì lặp lại phép so màu, sử dụng 0,5 ml dung dịch mẫu thử ban đầu và th êm 0,5 ml nước (4.1). CHÚ THÍCH 1 : Tại n ồ ng độ f ormalđehyt cao, mối tương q uan giữa độ hấp thụ và nồng độ không phải là đ ường th ẳ ng và có thể là do có m ặt các ph ầ n có màu khác. B ở i v ậ y, tại độ hấp thụ đo được lớn hơn 1,0 thì phải lặp lại cách tiến hành với lượng dung d ị ch thử l ấ y ra từ bình thuỷ tinh í t hơn. Thể tích tổng của dung dịch thử và nước (4.1) phải đư ợ c pha đến thể tích là 1,0 ml. CHÚ THÍCH 2 : Không quan sát thấy bất kỳ thay đổi nào v ề giá trị độ hấp thụ trong khoảng thời gian hơn ... sau khi phát triển màu. CHÚ TH Í CH 3 : Nếu độ hấp thụ ghi nhận được nh ỏ hơn 0,1 thì có thể tăng độ nhạy c ủ a q úa trình bằng cách đo độ hấp thụ trước khi dung dich bị pha loãng đến 50 ml, để dung dịch nguội đến nhiệt độ phòng trong khoảng thời gian 1 h và sử dụng đ ồ thị hiệu chuẩn với hàm lượng f ormalđehyt thấp tương ứng. CHÚ THÍCH 4 : Trong quá trình pha loãng dung d ị ch có màu, hỗn hợp trong bình định mức phải được lắc đ ều nếu kh ô ng l ắ c sự phân lớp của dung dịch sẽ đưa đến c á c kết quả không chính xác. Khi sử dụng phương pháp này cần có thay đổi về lượng của c ả dung dịch lấy ra từ bình thuỷ tinh và dung dịch f ormalđehyt chuẩn sử dụng để xác định đường cong hiệu chuẩn. CHÚ Ý : Khi sử dụng axit sunfuric đặc trong phương pháp dùng axit cromotropic, cần tiến hành cẩn thận để bảo vệ thiết bị đo ph ổ và người thực hiện. Phụ lục C (tham khảo) Thông tin về độ chính xác của phương pháp C. 1 . Độ chụm Các phép thử liên phòng thí nghiệm theo phương pháp AATCC 112, theo đó phép thử này được hướng dẫn là phải lưu mẫu 20 h trong tủ ấm ở 49 ° C và với tỉ lệ của mẫu thử trên dung dịch Nash là 5/5. Các thử nghiệm viên của mỗi phòng thí nghi ệ m tiến hành xác định ba lần trên mỗi mẫu vải. Trong lần thử liên phòng đầu tiên, các kết quả thu được từ 9 phòng thí nghi ệ m thử một mẫu vải tại ba giá tr ị hàm lượng formal đ ehyt thấp trong khoảng từ 100 µg /g đến 400 µg /g được ph â n tích để đánh giá sự sai lệch. Trong lần thử liên phòng lần hai, kết quả thu được từ 8 phòng thử nghiệm thử 10 mẫu v ả i với hàm lượng formal đ ehyt là 0 µg /g được phân tích. Những sai lệch tới hạn được tính toán đối với v ả i không có f ormalđehyt, nêu trong bảng C.1 và đối với v ả i có hàm lượng f ormalđehyt thấp được nêu trong bảng C .2 . Khi có nhiều h ơ n hai phòng thí nghiệm muốn so sánh các kết quả thử, các phòng thí nghiệm nên đưa ra các mức của mình trước khi bắt đầu so sánh phép thử. Nếu có sự so sánh giữa các phòng thí nghiệm đối với lượng formal đ ehyt giải phóng từ một loại vải, phải sử dụng mức sai lệch tới hạn ở cột một loại vải trong bảng C.2. Nếu có sự so sánh giữa các phòng thí nghiệm đối với lượng f ormalđehyt giải phóng từ nhiều loại v ả i, phải sử dụng mức sai lệch tới hạn ở cột nhiều loại vải trong bảng C.2. Bảng C.1 - Những sai lệch tới hạn của mẫu không có f ormalđehyt Các sai lệch tới hạn với xác suất trung bình 95 %, µg/g Số lượng quan trắc trên mỗi giá trị trung bình T rong một phòng thí nghiệm G iữa các phòng thí nghiệm, thực hiện trên m ộ t lo ạ i v ả i G iữa các phòng thí nghiệm, thực hiện trên nhiều lo ạ i v ả i 1 7,7 12,0 13,8 2 5,5 10,6 12,7 3 4,5 10,2 12,3 Bảng C.2 - Những sai lệch t ớ i hạn của mẫu có hàm lượng formal đ ehyt thấp Các sai lệch t ớ i hạn với xác suất trung bình 95 %, µg/g Số lượng quan trắc trên mỗi giá trị trung bình T rong một phòng thí nghiệm G iữa các phòng thí nghiệm, thực hiện trên m ột loại vải G iữa các phòng thí nghiệm, thực hiện trên nhiều loại vải 1 21,6 80,3 116,0 2 15,2 78,9 115,0 3 12,4 78,4 114,7 Số lượng quan trắc trên giá trị trung bình của phòng thí nghiệm cũng xác định được sai lệch tới hạn. C. 2 . Độ lệch Formal đ ehyt giải phóng ra từ vải chỉ được định nghĩa như là các thuật ngữ của phương pháp thử. Kh ông có phương pháp độc lập để xác định một giá trị thực. Vì mang ý nghĩa ước lượng hàm lượng formalde hyt giải phóng từ mẫu vải khi gia tăng quá trình lưu kho trong phương pháp này không có độ lệch kết quả .